EL 
verbunden, sondern losgelöst, so dass einem beim Zerschlagen 
des Bauxits ihre Stücke in die Hand fallen. Wegen ihrer 
ungemeinen Kleinheit sind grölsere Mengen der Krystalle 
unendlich schwer in reinem Zustande zu erhalten und ich 
würde mich vielleicht auf die krystallographische Untersuchung 
beschränkt haben, hätte ich nicht in einigen Bauxiten des 
rothen Hangs, wie schon bei der Beschreibung dieses Vor- 
kommens hervorgehoben ist, reichlichere krystallinische Aus- 
scheidungen gefunden. Die Hohlräume waren hier oft ganz 
von lose zusammenhängender krystallinischer Substanz erfüllt, 
und so wurde es mir, wenn auch nicht ohne Mühe, möglich, 
die Substanz rein zu erhalten in einer Menge, die chemische 
Analysen gestattete. Zwei gut übereinstimmende Analysen 
dieser Krystalle ergaben folgende Resultate : 
IE 
Al,O; 64,10 
Fe&O; 1,70 
(über 100) H,O 34,20 
7100,00. ° 
II. 
Al,O; 64,32 
F&0; 1,20 
(über 100) H,O 34,48 
100,00. 
Die Analyse wurde in folgender Weise ausgeführt. Zu- 
nächst wurde nach dem Aufschlufs mit KHSO, qualitativ 
untersucht, wobei die gänzliche Abwesenheit von CaO, MgO, 
P,O;, SiO,, TiO, festgestellt wurde. Nachdem ich so er- 
fahren hatte, dafs nur Thonerde und Eisenoxyd neben Wasser 
vorhanden waren, bestimmte ich zunächst nur den Glühverlust 
und nach dem Aufschlufs mit KHSO, das Eisenoxyd durch 
Fällen mit (NH,)S, indem ich die Thonerde mit Weinsäure 
in Lösung hielt. Die Differenz zu 100 Proc. ergiebt die 
Thonerde. Bei längerem Erwärmen auf etwas über 100° ging 
auch keine Spur von Wasser weg. 
Das Mineral besteht demnach aus dreifach gewässerter 
Thonerde. Der geringe Eisengehalt macht sich bei vielen 
